154 DÉVELOPPEMENT DE CHALEUR. 



19. On sait que la densité d'un corps est diminuée 

 quand ce corps est étiré; en d'autres termes, le volume 

 du corps augmente par la distension. Il résulte alors, des 

 considérations ci-dessus, que la substance du verre, dans 

 une larme batavique, doit être moins dense que ne l'est 

 le même verre normal. Ce fait intéressant ne peut mal- 

 heureusement pas être vérifié par l'expérience à cause de 



parties intérieures ne sont pas dans le inênrie état de tension. Le fait 

 que la pulvérisation fournit parfois des fi'agments assez volumineux, 

 limpides et homogènes, en est une preuve. La cavité vide intérieure 

 résulte manifestement du retrait du verre pendant le refroidissement, 

 et on comprend que, dans le voisinage de cette cavité, la matière ne 

 soit pas aussi étirée qu'elle l'est près de la surface. Je crois que la 

 tension augmente à mesure que l'on est plus éloigné du centre de la 

 partie renflée ; car c'est la queue de la larme qui fournit la pulvéri- 

 sation la plus fine. On s'en assure facilement en faisant éclater une 

 larme api'ès avoir engagé sa partie amincie dans un bouchon de liège 

 convenablement percé ou dans un petit tube de caoutchouc. 



La pulvérisation d'une larme batavique ne se produirait peut-être 

 pas aussi complètement si l'on commençait la rupture ailleurs que 

 vers la pointe, si l'on pouvait, par exemple, enlever des éclats à la 

 surface de la partie lenflée. Lorsqu'on veut attaquer au diamant une 

 larme batavique, on réussit moins facilement qu'avec du verre ordi- 

 naire. Le diamant produit une fissure très-peu profonde ; de part et 

 d'autre de cette fissure, il se détache des éclats de verre en poussière 

 très-fme; la pointe du diamant semble provoquer un petit nuage de 

 fumée. Le sillon produit est assez lai'ge, mais très-superficiel. Sur 

 une larme recuite, au contraire, on obtient un sillon plus profond et 

 plus étroit. Il n'est pas rare que, sous la pointe du diamant, et même 

 un moment après, la substance de la larme fasse entendre ce bruit 

 caractéristique, cet éclat instantané et bien connu qui accompagne la 

 production d'une fissure dans du verre qui se refroidit. 



Si l'on fait passer la pointe de diamant à plusieurs reprises dans le 

 même sillon, on finit par l'approfondir d'une quantité assez considé- 

 rable, et l'on creuse ainsi la larme. Par cette opération, je n'ai jamais 

 vu une explosion se produire. Il est vrai que le sillon était creusé 

 dans la portion lenflée ; sur la partie amincie et vers la pointe de la 

 larme, je ne suis pas parvenu à obtenir des traces un peu profondes. 



